365 



Los resuUados negatives que el cobre y laton ban ofreci- 

 do a Mr. Horsford provienen indudablemente del procedi- 

 mienlo que ha empleado; porque be observado posilivamente 

 lo contrario bace ya algun tiempo, y con motive de ocupar- 

 me en investigaciones de olra naturaleza. 



En dicba epoca me valia de una bateria de Bunsen con 

 zinc esterior: los conlaclos formados por laminas de cobre 

 estaban clavados al zinc, y cuando seamalgamabaeste ultimo 

 sucedia frecuentemente que el mercurio se estendia sobre 

 ellos, y al cabo de cierto tiempo los contactos se bacian fra- 

 giles, siendo evidente que la parte atacada no era ya cobre, 

 sino una amalgama de dicbo metal. 



Esta observacion me indujo a hacer esperimentos con otros 

 metales, y obtuve asi el siguienle resultado general: que los 

 metales banados por el mercurio se hacen permeables para el, 

 y comunican esta propiedad a las aleacioues que contienen 

 cierta proporcion de metal permeable. 



Los cuerpos simples metalicos que he esperimentado ban 

 sido: zinc, hierro, nickel, cadmio, estano, cobre, plomo, an- 

 timonio, plata, oro y platino. El mododeproceder quehese- 

 guido me lo ha diclado el caso mismo que motivaba mis tra- 

 bajos: con un punzon bacia una ranura en la lamina somelida 

 al esperimento, e introducia un poco de mercurio en aquella. 

 Para acelerar la amalgamacion, antes del mercurio metalico 

 echaba una gola de bicloruro de mercurio avivado con acido 

 clorbidMco, y de este modo la superGcie del metal se amal- 

 gamaba momentaneamente, poniendose apta para retener al 

 inslante la cantidad de mercurio necesaria para el efeclo que 

 queria producir. 



Una lamina de zinc, de un milimetro de grueso, cede de 

 este modo al menor esfuerzo pasado un minuto, y se divide 

 en dos partes en direccion de la ranura. 



Una lamina mas gruesa exije algo mas tiempo y ranura 

 mayor para dividirse. Con 6 milimelros de grueso, la lamina 

 de ranura amalgamada necesitaba proximamente diez minu- 

 tos y algun esfuerzo para romperse; pero en todos los casos, 

 la fractura era limpia, y siempre en senlido de la ranura. 



Despues del zinc siguen el cadmio y el estauo, luego el 



